810 ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR, 1869. 



kärl öfver kalk. Då glasprofven sedan uttogos, visade sig, att 

 glaset N:o 5 var af alla mest angripet. Man behöfde blott hålla 

 det emot dagen för att se, att det var betäckt af matta 

 fläckar, liksom om det varit lindrigt etsadt. Dessa matta ställen 

 visade sig vid beröring med en nålspets utgöras af gelatinösa 

 partiklar, som lägo löst utanpå glaset, och förmodligen utgjordes 

 af kiselsyra, indränkt med en lösning af chlorider; genom mi- 

 kroskopet kunde en mängd sådana partiklar ytterligare urskiljas. 

 På glasen 1, 2 och 3, kunde blott en och annan sådan afsöndring 

 iakttagas; glaset N:o 4 syntes likformigt öfver hela ytan ha an- 

 tagit ett mattare utseende. Skarpast iakttager man glasytans 

 förändring, om man enligt Webers föreskrift gnider glaset något 

 med en slö knif, eller ännu bättre med en böjlig nål; de an- 

 gripna delarna af glaset samla sig dervid å ömse sidor om det 

 gnidna stället. Vid detta prof visade sig, att äfven glasen N:o 

 1, 2 och 3 voro öfverallt något anfrätta, men synbarligen mindre 

 än 4) och vida mindre än 5). 



För att mera direkt öfvertyga mig om, huruvida glassorter- 

 nas isoleringsförmåga stode i sammmanhang med deras förtinder- 

 lighet för vattenånga, utsatte jag vägda prof af glasen i pulver- 

 formigt tillstånd för verkan af kolsyrefri luft, men som var 

 mättad af fuktighet vid vanlig temperatur, och bestämde deras 

 vigtstillökning efter viss tid. Glasen refvos till den grad af finhet, 

 som för silikaters sönderdelning är behöflig, och beutlades genom 

 fin duk. Kärlet, hvari de utsattes för fuktighetens inverkan, 

 var af försilfrad metall, med polerad yta. Af hvarje glassort 

 uppvägdes samma mängd, nemligen 1 gramm, liksom för öfrigt 

 största möjliga likformighet vid dessa försök iakttogs. Följande 

 tabell visar, huru många deci milligram vatten hvarje glassort upp- 

 tog under angifven tid. 



2 4 6 12 18 24 



timmar, timmar, timmar, timmar. timmar, timmar. 



Glaset N:o 1 49 77 98 121 — 174 



». N:o 2 36 48 65 — — 152 



» N:o 4 69 122 — — 314 335 



» N:o 5 80 — — 233^ 335 — 



